— 99 — 



seguentemente nel liquido separato per filtrazione dal detto residuo si potrà determi- 

 nare la calce e la magnesia esistenti nel calcare in forma di carbonati e di solfati, e 

 nel prodotto della fusione del residuo coi carbonati alcalini, la calce e la magnesia 

 che nella marna non erano combinate coli' anidride carbonica. 



Questo modo di separazione del residuo argilloso colla soluzione di cloruro di 

 ammonio a me pare anche più semplice di quello generalmente seguito, che consiste 

 nel cimentare la polvere della marna con acido cloridrico allungato finche cessa 1' effer- 

 vescenza : aggiungere alla soluzione acida un lieve eccesso di ammoniaca : far bollire 

 per scacciare interamente 1' alcali libero, e infine filtrare, lavare con acqua bollente e 

 calcinare il residuo insieme al filtro in cui fu raccolto. Evidentemente le tre ultime 

 operazioni sono pur necessarie per il residuo che lascia la soluzione di cloruro di 

 ammonio. 



Io ho applicato questo processo ad 1 gr. di marna che alcuni anni or sono mi fu 

 inviata da Catanzaro, ottenendo risultati che, rispetto all' anidride carbonica, concor- 

 dano quasi perfettamente con quelli cui allora giunsi precipitando la calce in forma 

 di ossalato. 



Saggio dei cementi. — Io ho determinato 1' anidride carbonica in gr. 4 di uu 

 cemento naturale a presa lenta, giudicato di ottima qualità. È manifesto che per questa 

 sorta di materiali, cotti sino ad incipiente scorificazione, non è mai abbastanza racco- 

 mandata la maggiore possibile finezza. Nel matraccio generatore non occorrono ^ più di 

 80 o 90 cmc. di acqua e possono bastare gr. 10 di NHCl, ma siccome una quan- 

 tità ragguardevole di questo sale è decomposta dal cemento, indipendentemente dalla 

 presenza dei carbonati, così havvi più sicurezza di buoni risultati impiegandone gr. 15 

 e nel portare inoltre la durata della ebollizione a 45', regolando debitamente il riscal- 

 damento : durante il quale è buon consiglio di agitare qualche volta il matraccio 

 generatore prima che cominci la ebollizione, per evitare sussulti. Nella- soluzione ammo- 

 niacale è meglio eccedere nella quantità di CaCl , portandola a gr. 2, specialmente 

 se il cemento bagnato con acido cloridrico dà effervescenza piuttosto forte. 



Nel saggio dei cementi conviene aver presente che essi contengono più o meno di 

 calce libera e soprattutto dei composti, silicati alluminati ferriti .di calcio, i quali 

 nella soluzione bollente di cloruro di ammonio spostano ammoniaca in grande abbon- 

 danza e rapidamente, onde ne segue che dopo 8 o 10 minuti di ebollizione, quando 

 cioè è stata espulsa dall' apparecchio la maggior parte dell' aria, questo rimane essen- 

 zialmente pieno di vapori ammoniacali, per cui la soluzione del matraccio collettore 

 s' innalza presto, senza oscillazioue e senza interruzione nel tubo verticale C, e sarebbe 

 aspirata nell' altro matraccio, qualora, al momento in cui la soluzione stessa si è elevata 

 all' incirca di cm. 40 con manifesta tendenza ad innalzarsi di più nel tubo verticale, 

 1' operatore non avesse 1' accorgimento di far fare alla chiavetta del tubetto laterale 

 un giro rapido di 180°. Questo pericolo di assorbimento dura breve tempo, tanto che, 

 dòpo aver aperta la chiavetta una volta o due, si può in seguito impedirlo aumen- 

 tando convenientemente la fiamma sotto il matraccio generatore. 



